1 52 PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES DE L'HÉMATITE. 



posante perpendiculaire au plan magnétique à l'aide 

 du galvanomètre balistique et cela à cause du peu de 

 masse des petites lamelles observées et en outre parce 

 que le champ magnétique varie trop par les fluctuations 

 de la force électromotrice des accumulateurs, de sorte 

 que la force électromotrice induite devient par ce fait 

 beaucoup plus grande que celle engendrée par le mou- 

 vement de la petite plaque du cristal, le long des lignes 

 de force du champ magnétique. L'intensité apparente 

 de l'aimantation fut déterminée dans un champ allant 

 jusqu'à 25000 gauss, produit par un électroaimant très 

 fort construit par M. P. Weiss. De la même manière à 

 peu près que pour la courbe 1 de la fig. 1 4, de 4000 à 

 14000 gauss, l'intensité de l'aimantation diminue pres- 

 que linéairement dans les champs élevés. Les champs 

 magnétiques très forts furent mesurés à l'aide du gal- 

 vanomètre balistique et d'une bobine d'induction d'une 

 surface d'enroulement connue. 



Si la petite lamelle cristalline est fixée verticalement 

 sur l'axe de l'appareil et que le champ tourne de 0° 

 à 180°, on obtiendra pour les angles croissants et dé- 

 croissants du cerle divisé, la paire de courbes 2 de la 

 fig. 1 4 ; la surface renfermée entre les courbes et l'or- 

 donnée à 0° et 180° mesure l'hystérèse alternative or- 

 dinaire. 



Consolidons maintenant la plaque de cristal à obser- 

 ver sur un petit disque de cuivre divisé (fig. 1 6) pou- 

 vant tourner autour d'un axe horizontal et placé sur 

 l'axe de l'instrument, on pourra mesurer l'intensité ap- 

 parente de l'aimantation dans la direction de l'aiman- 

 tation facile. Si l'on fait tourner le petit disque de cuivre 

 ainsi que le cristal de 10° on trouve la composante du 



